Recherches sur les propriétés magnétiques du fer. 29 



La valeur moyenne de M diffère un peu de la valeur obtenue par 

 la première méthode. Cependant, nous adoptons pour le présent comme 

 valeur approximative du moment magnétique du barreau, causé par l'influ- 

 ence de la terre, 



M = 73. W. 



V. Sur l'influence de la forme du barreau en fer sur 



LA grandeur de SON MOMENT MAGNÉTIQUE. 



35. Quand on a trouvé l'intensité du courant d'induction qu'a pro- 

 duit toute la masse du cylindre en fer doux, il sera bon de connaître com- 

 bien de magnétisme a été développé dans l'unité du poids ou du volume 

 du fer par l'unité de la force inductive. Pour cela il suffit de diviser la 

 variation totale du moment magnétique du barreau, trouvé de la manière 

 que nous venons d'exposer, par la force magnétique inductive et par la 

 masse ou par le volume du cylindre. Néanmoins, on verra tout de suite 

 qu'un tel calcul conduira à des l'ésultats presqu'inutiles. Car, en appli- 

 quant la formule 



(30) q = J^ . , 



où la quantité ti signifie le volume du barreau, pour des espèces différentes 

 de fer et dacier fondu, il pourrait arriver, dans certains cas, comme nous 

 l'avons trouvé actuellement par des expériences très nombreuses, que toutes 

 les valeurs de q seraient identiquement les mêmes. Mais, de cela on con- 

 clurait évidemment que la quantité de magnétisme développé ne dépendrait 

 pas du tout des propriétés spéciales qui en d'autres cas distinguent ordinai- 

 rement les différentes espèces de fer, l'une de l'autre. 



L'inexactitude ou, pour mieux dire, l'insuffisance de la dernière for- 

 mule dépend du fait que la forme même de la masse du fer exerce une 

 certaine infiuence sur l'aimantation. C'est, en effet, pour faire voir d'une 

 manière très évidente que cette influence de la forme existe actuellement 

 que nous exposerons ici quelques expériences, faites avec des fils de fer. 



36. La masse du fil, après avoir été chauffée au rouge et refroidie 

 lentement, fut nettoyée d'écaillés et légèrement tendue. Le diamètre du fil 

 était maintenant de 0, 7 à peu près. Des morceaux de 400""°- en longueur 

 furent réunis en faisceaux et serrés fermement par des ficelles. C'est avec 

 de tels faisceaux qu'on a opéré de la même manière qu'avec des barreaux 



